16. Kaksten über das Roheisen. 



Die Metalle der Alkalien sind bis jetzt noch nicht im Roheisen aufge- 

 funden woi'den, auch das Kalcium scheint mit dem Eisen nicht in Verbin- 

 dung zu treten, wenigstens habe ich die Kalkerde in den Auflösungen des 

 Roheisens, welches bei den an Kalkerde sehr reichen Beschickungen erhal- 

 ten war, nicht finden können. Thonerdenmetall habe ich ebenfalls vergeb- 

 lich aufgesucht und von der Bittererde mir Spuren in den Auflösungen des 

 grauen Roheisens und des weifsen Spiegeleisens gefunden. Arsenik ist glück- 

 licherweise kein Begleiter von Eisenei-zen die der Hüttenmann verarbeitet. 

 Das Titan scheint sich mit dem Eisen in geringen Verhältnissen zwar häufig 

 zu verbinden, ohne demselben jedoch wesentlich nachtheilig zu werden. 

 Blei und Zmk verflüchtigen sich wahrscheinlich in der Schmclzhitze des 

 grauen Roheisens, denn sie lassen sich in dem Roheisen, welches aus bleii- 

 schen und zinkischen Eisenerzen erzeugt wird, nicht auffinden. Ein geringer 

 Chromgehalt des Roheisens kommt nicht selten vor, ist aber auf die Güte 

 des Eisens nicht von Einflufs. AJjer es ist vielleicht kein Roheisen vorhan- 

 den, welches nicht mehr oder weniger Mangan enthält. Der Mangangehalt 

 der Eisenerze wird zwar gröfstentheils verschlackt, allein er gewährt den 

 Vortheil, dafs bei der Umwandlung des weifsen Roheisens in das graue, das 

 Manganoxydul als der am leichtesten reducirbare Bestandtheil der Schlacke, 

 von dieser an das Eisen zuerst abgetreten wird, wogegen bei nicht mangan- 

 haltigen Eisenerzen, die Kieselerde aus der Schlacke reducirt wird und an das 

 Roheisen tritt, indem sie sich, wenigstens in Verbindung mit Eisen, früher 

 und in einer geringeren Temperatur zu i-educiren scheint, als die Oxyde des 

 Titan, des Magnium, des Kalcium imd des Aluminium. 



Welches aber auch die verschiedenartigen Substanzen se^Ti mögen, 

 mit denen sich das Eisen bei der Ausschmelzung aus seinen Erzen verbindet ; 

 so ist es doch immer das Kohlemetall das dem Roheisen den eigentlichen 

 Charakter giebt und dessen A]>scheidung nothwendig ist, um dem Eisen die 

 ihm eigenthümliche Dehnljarkeit , Zähigkeit und Geschmeidigkeit im Zu- 

 stande des Stabeisens und des Stahls zu ertlieilen. Nach der verschiedenen 

 Menge und nach dem verschiedenen Verbindungszustande der Kohle mit 

 dem Eisen, wendet man dazu verschiedene Mittel an, deren genauere Prü- 

 fung ich mir bei der Untersuchung des Frischprozesses vorbehalte. 



